## ABSTRAK
Balai  Pelestarian  Situs  Manusia  Purba  Sangiran  telah  menggunakan  bahan  alam  anchor  sebagai  bahan  perekat untuk menyambungkan fosil yang patah sejak tahun 2018 setelah melakukan penelitian selama dua tahun yaitu pada  tahun  2016  dan  pada  tahun  2017.  Seiring  berjalannya  waktu  penggunaan  bahan  alam  anchor  mengalami kerusakan  seperti  hasil  sambungan  patah  atau  retak  yang  diakibatkan  penyimpanan  fosil  yang  kurang  tepat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kekuatan  mekanik  campuran  fosil  dan  anchor.  Penelitian menggunakan  rancangan  acak  lengkap  satu  faktor  dengan  variasi  perbandingan  fosil  ukuran  100  mesh  dan anchor  (1:1,  2:1,  dan  3:1)  dengan  dua  ulangan.  Kemudian  melakukan  pengujian  kuat  tekan  menggunakan universal testing machine berdasarkan standar ASTM D695-96. Hasilnya menunjukkan nilai kuat tekan tertinggi campuran  serbuk  fosil  dan  anchor  dengan  pada  perbandingan  1:1  yaitu  19,996  N/mm 2 dan  nilai  kuat  tekan terendah pada perbandingan serbuk fosil dan anchor 3:1 yaitu 12,51 N/mm 2 . Lem anchor hasil penelitian telah memenuhi persyaratan SNI 06-6049-1999 tentang polivinil asetat emulsi untuk pengerjaan kayu sebagai standar pembanding yaitu memiliki kekuatan rekat minimal 3 N/mm2 dan memiliki pH (3-8).
Keywords: Anchor, fosil, kuat tekan.

## ABSTRACT
The Conservation Office of Sangiran Early Man Site has used natural anchor materials as adhesives to connect broken fossils since 2018 after conducting research for two years, namely in 2016 and 2017. Over time, the use of  natural  anchor  materials  has  been  damaged,  such  as  the  result  of  broken  or  cracked  joints  caused  by improper  fossil  storage.  This  study  aims  to  determine  the  mechanical  strength  of  a  mixture  of  fossils  and anchors. The study used a one-factor completely randomized design with variations in the ratio of 100 mesh and anchor  fossils  (1:1,  2:1,  and  3:1)  with  two  replications.  Then  perform  a  compressive  strength  test  using  a universal testing machine based on the ASTM D695-96 standard. The compressive strength value of a mixture of natural  anchor  material  samples  with  fossil  powder  grain  size  of  100  mesh  is  highest  at  a  ratio  of  1:1  fossil powder, which is 19,996 N/mm2 and the lowest compressive strength value at a ratio of 1:3 fossil powder, which is 12.51 N/mm2.The research of anchor glue has met the requirements of SNI 06-6049-1999 regarding polyvinyl acetate  emulsion  for  woodworking  as  a  comparison  standard,  which  has  a  minimum  adhesive  strength  of  3 N/mm2 and has a pH of (3-8).
Keywords: Anchor, fossil, compressive strength

## 1. PENDAHULUAN
ISSN 2087-3336 (Print) | 2721-4729 (Online)
TEKNOSAINS: Jurnal Sains, Teknologi dan Informatika Volume 9, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 47-54 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/tekno DOI: 10.37373

## Pemanfaatan Bahan Alam Anchor sebagai Bahan Konservasi Fosil di Sangiran

## Utilization of Anchor Natural Materials as Fossil Conservation Materials in Sangiran
Nurul Fadlilah 1*,2 , Kun Harismah 1
1*,2 Departement of Chemichal Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
2 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
1*,2 Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
1* Jl.Sangiran Km 4, Krikilan, Kalijambe, Sragen Regency, Central Java 57275
*Koresponden Email:d500191017@student.ums.ac.id; kun.harismah@ums.ac.id,
Artikel dikirim: 10/11/2021 Artikel direvisi: 23/11/2021 Artikel diterima: 09/12/2021

## 48  Nurul Fadlilah, Kun Harismah

## Pemanfaatan Bahan Alam Anchor sebagai Bahan Konservasi Fosil di Sangiran
Fosil  merupakan  Objek  yang  Diduga  Cagar  Budaya  (ODCB)  yang  menurut  Undang  Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010  diperlakukan seperti Benda Cagar Budaya terutama dalam hal pelestariannya. Pemeliharaan Cagar Budaya bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat  pengaruh  alam  dan/atau  perbuatan  manusia.  Pemeliharaan  Cagar  Budaya  dilakukan  dalam bentuk  konservasi.  Pada  dasarnya  terdapat  dua  prinsip  dalam  konservasi  Cagar  Budaya  yang  harus tetap dipertahankan dalam melakukan konservasi terhadap suatu Cagar Budaya. Prinsip arkeologis dan prinsip teknis. Prinsip arkeologis artinya penanganan konservasi harus memperhatikan nilai arkeologis yang terkandung di dalam benda cagar budaya, yang meliputi keaslian bahan, keaslian desain, keaslian teknologi  pengerjaan  dan  keaslian  tata  letak[1].  Sedangkan  prinsip  teknis  konservasi  Cagar  Budaya meliputi  metode  konservasi  harus  bersifat reversible ,  artinya  bahan  dan  cara  konservasi  harus  bisa dikoreksi  sewaktu-waktu,  apabila  di  kemudian  hari  ditemukan  bahan  dan  teknologi  yang  lebih  maju dan  lebih  menjamin  kondisi  kelestariannya.  Selain  itu  teknik  penanganan  konservasi  harus  efektif, efisien,  aman  dan  perlu  dilakukan  secara  pengamatan  secara  berkala  baik  terhadap  cagar  budaya maupun  lingkungannya  untuk  mengetahui  kondisi  cagar  budaya  maupun  efektifitas  penanganan konservasi yang telah dilakukan.
Sebelum  menggunakan  bahan  alam,  Balai  Pelestarian  Situs  Manusia  Purba  Sangiran menggunakan  epoksi  resin  sebagai  lem  untuk  menyambungkan  fosil  yang  patah.  Perekat  (lem) merupakan  komponen  utama  untuk  melakukan  preparasi  fosil.  Perekat  memberikan  dukungan struktural  pada  spesimen  fosil  ketika  matriks  tanah  di  sekitarnya  dihilangkan  selama  proses pembersihan.    Namun,  jika  perekat  lebih  kuat  melekat  daripada  struktur  fosil,  tekanan  fisik  dari perekat dapat menyebabkan patahan baru terjadi pada fosil dan memungkinkan kegagalan sambungan perekat[2]. Sedangkan dalam melakukan perbaikan fosil diupayakan menggunakan bahan yang paling sedikit  yang  menyebabkan  kerusakan  fosil.  Karena  itu  pemilihan  perekat  sangat  penting  karena perekat yang ideal akan cukup kuat untuk mengikat namun tidak menyebabkan kegagalan sambungan karena  mengakibatkan  patahan  pada  bagian  lain.  Dan  penting  kiranya  bagi  konservator  untuk melakukan  evaluasi  terhadap  perekat  yang  sudah  dipakai  selama  ini.  Apakah  menimbulkan  dampak negatif  pada  objek  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  bagaimana  stabilitasnya, reversibilitasnya,  apakah  menimbulkan  perubahan  warna  atau  tidak,  hal  ini  perlu  dipikirkan  secara bijak.
Pada  tahun  2015  telah  dilakukan  penelitian  oleh  Balai  Konservasi  Borobudur  tentang pengembangan bahan alam (anchor, gondorukem, dan gelatin) sebagai bahan perekat konservasi Cagar Budaya berbahan dasar kayu[3]. Selanjutnya pada tahun 2016 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran melakukan kajian penggunaan bahan perekat alternatif dari alam yang bisa digunakan untuk menyambungkan fosil yang patah. Bahan alam yang digunakan antara lain gondorukem yakni produk olahan  dari  pohon  pinus  ( Pinus  merkusii ),  damar  yang  merupakan  salah  satu  jenis  getah  yang didapatkan dari jenis pohon damar ( Agathis dammara). Damar ini ada dua jenis yaitu damar batu yaitu damar  bermutu  rendah  berwarna  coklat  kehitaman,  yang  keluar  dengan  sendirinya  dari  pohon  yang terluka.  Yang  kedua  adalah  damar  mata  kucing  ( Shorea  javanica dan Hopea  dryobalanoides )  yaitu damar  yang  bening  atau  kekuningan  yang  bermutu  tinggi,  sebanding  dengan  kopal,  yang  dipanen dengan  cara  melukai  kulit  pohon.  Kemudian  bahan  alam  yang  berasal  hewani  yakni  lem  hewani/ animal glue (anchor).
Animal  glue merupakan  polimer  alam  yang  dihasilkan  dari  kolagen  ikan  atau  mamalia  yang merupakan struktur protein utama penyusun kulit, jaringan ikat, tulang rawan dan tulang[4]. Kolagen terdiri  dari  molekul  protein  panjang  yang  terdiri  dari  rangkaian  asam  amino  yang  memiliki  ikatan kovalen yang kuat. Lem hewan mencakup berbagai perekat dari bagian tubuh hewan termasuk gelatin, di mana gelatin adalah bahan berprotein yang diperoleh secara kimia dan maupun fisik dari kolagen yang  ada  di  tulang  rawan,  tendon,  dan  jaringan  ikat.  Lem  tulang  umumnya  lebih  berwarna  gelap
(kuning hingga coklat) dan kurang transparan daripada gelatin karena pengotornya yang lebih tinggi. Karakteristik lem hewan dapat dilihat dari sifat fisik dan sifat mekanik perekat seperti kekuatan gel, viskositas,  kemampuan  penetrasi,  kecepatan  distribusi  dan  kekuatan  ikatan  antar  partikelnya. Meskipun berbahan dasar alam, lem hewan memiliki kekuatan yang baik, hal ini mengapa lem hewan telah  digunakan  sejak  dahulu.  hewani  sudah  digunakan  selama  ribuan  tahun  sebagai  perekat tradisional  kerajinan  kayu,  pembuatan  kertas,  penjilidan  buku,  industri  tekstil,  perekatan  pita  dan lainnya.
Evaluasi  penggunaan  bahan  alam  sebagai  material  konservasi  cagar  budaya  harus  dilakukan secara  berkala.  Termasuk  dalam  pemantauan  area  penyimpanan  koleksi.  Beberapa  referensi mengatakan  bahwa  animal  glue  akan  mengalami  kerusakan  pada  kondisi  lingkungan  mikro  koleksi yang  tidak  tepat.  Pada  kelembaban  relatif  80%, animal  glue telah  kehilangan  semua  kekakuannya.
Pada  tingkat  kelembaban  relatif  tinggi  (di  atas  85%)  film  lem  hewan  mengalami  reformasi  struktur heliks  secara  berkelanjutan  dan  menghasilkan  tekanan  yang  lebih  tinggi  sehingga  menyebabkan penyusutan parah karena kontraksi matriks lem[5].
Reversibilitas  perekat  juga  dievaluasi  sebelum  dan  sesudah  pengaplikasian  dengan  penggunaan pelarut[6].  Berdasarkan  teori  dan  praktek,  air  hangat  dapat  digunakan  untuk  melarutkan  kembali animal  glue  (anchor).  Hal  ini  membuktikan  bahwa  anchor  merupakan  bahan  konservasi  yang reversible  terhadap  objek  Cagar  Budaya.  Menurut  referensi,  beberapa  kelebihan  anchor  sebagai perekat  objek  cagar  budaya  diantaranya  anchor  memiliki  ketahanan  yang  cukup  tinggi  setelah dilakukan ageing test dengan sinar UV yang diaplikasikan pada artefak kayu[6]
Kekuatan lem hewan bisa ditingkatkan dengan penambahan jumlah yang sesuai alkohol (etanol) dan  gliserin[7].  Selain  itu  sebelum  penyimpanan  objek  yang  telah  diaplikasikan  dengan  animal  glue sebaiknya  adalah  ditambahkan  agen  penyamakan,  seperti:  aluminium  trisulfat  (tawas),  dinatrium triborat  (boraks),  natrium  asetat  atau  formaldehida,  untuk  meningkatkan  kekerasan  dan  ketahanan pada lapisan film pada lem. Garam-garam ini menghilangkan sejumlah air terikat dari matriks protein dengan  ikatan  kovalen  ke  situs  hidrofilik  dalam  lem,  sehingga  menginduksi  pembentukan  banyak ikatan silang baru antara molekul protein.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  Balai  Pelestarian  Situs  Manusia  Purba  Sangiran tahun 2016, semua bahan perekat alam yang diujicobakan bisa digunakan untuk menyambungkan fosil yang  patah[8].  Namun  berdasarkan  data  hasil  pengujian  karakterisasi,  bahan  alam  jenis  anchor memiliki kualitas yang lebih bagus daripada bahan alam yang lain.  Determinasi kualitas perekat salah satunya dengan melihat derajat keasaman (pH) serta kenampakan visualnya[9]. Karakterisasi perekat dilakukan  dengan  uji  organoleptis.  Data  sifat  fisik  dan  sifat  kimia  anchor  setelah  dilakukan  uji organoleptis  warna  dan  pengamatan  visual  diantaranya  berwarna  putih  susu  kekuningan  serta  bebas pengotor dan memiliki pH 7.
Selanjutnya  kajian  dilanjutkan  pada  tahun  2017  untuk  melakukan  pengujian  lanjutan  untuk mengetahui  karakterisasi  bahan  alam  lebih  lanjut.  Kajian  bahan  konservan  tahun  2017  melakukan pengujian kuat tarik material bahan perekat (anchor, damar batu, damar mata kucing dan gondorukem) dengan tensile  strength .    Berdasarkan  hasil  kajian  bahan  konservan  tahun  2017[10],  diperoleh  hasil bahwa perekat alam  memiliki kuat tarik paling besar adalah anchor. Berdasarkan hasil kajian bahan konservan tahap I (2016) dan kajian bahan konservan tahap II (2017), maka anchor memiliki kualitas paling unggul di antara bahan alam lainnya sehingga sampai saat ini anchor digunakan sebagai bahan alternatif untuk menyambungkan fosil di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
Seiring berjalannya waktu, bahan alam sebagai bahan konservan fosil akan mengalami kerusakan. Hal tersebut terjadi seperti pada kasus di dalam tempat penyimpanan fosil, misalnya fosil mengalami penumpukan  di  rak  penyimpanan  cenderung  akan  menyebabkan  fosil  mengalami  kerusakan  seperti menjadi patah, retak, ataupun hancur. Selain itu, beberapa hasil sambungan fosil dengan bahan alam
Pemanfaatan Bahan Alam Anchor sebagai Bahan Konservasi Fosil di Sangiran
ada  yang  terlepas  sambungannya  yang  kemungkinan karena  kondisi suhu  dan  kelembaban  di  dalam ruang penyimpanan yang kurang tepat.
Berdasarkan  studi  kasus  di  lapangan  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  lanjutan  tentang  bahan alam  anchor  sebagai  bahan  konservasi  fosil  dengan  melakukan  pengujian  kekuatan  mekanik. Pengujian  kekuatan  mekanik  pada  bahan  konservan  sangat  diperlukan  untuk  menentukan  kekuatan mekanik dari material itu sendiri. Pengujian kekuatan mekanik material bahan alam dilakukan dengan menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM). Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di  Balai  Pelestarian  Situs  Manusia  Purba  Sangiran  serta  ada  rekomendasi  yang  tepat  untuk  tempat penyimpanan koleksi fosil .

## 2. METODE
Penelitian  dilakukan  di  Balai  Pelestarian  Situs  Manusia  Purba  Sangiran  dan  Laboratorium Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Terpadu  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta. Rancangan penelitian berupa rancangan acak lengkap satu faktor dengan dua kali pengulangan.

## 2.1 Alat dan Bahan
Pada penelitian bahan alam anchor sebagai bahan konservasi fosil digunakan alat dan bahan yaitu gelas beker 50 ml, pengaduk kaca, pemanas listrik, mortar + alu, timbangan analitik, gelas beker 100 mL, gelas ukur 10 ml, sieve shaker ukuran 100 mesh, cetakan yang berukuran standar sesuai spesimen uji (25,4 x 12,7 x 12,7) mm. Bahan yang digunakan adalah anchor, akuades, dan serbuk fosil.
2.2 Formulasi Sampel
Formulasi sampel  bahan  alam  anchor  dan  serbuk  fosil  yang  digunakan  dalam  penelitian terbagi menjadi  6  buah  variasi  dengan  rincian  terdapat  dalam  Tabel  1.  Variasi  yang  digunakan  adalah campuran  serbuk  fosil  ukuran  butir  100  mesh  (0,150  mm)  dengan  anchor  F1(1:1),F2  (2:1),  dan  F3 (3:1). Anchor yang digunakan adalah 5 gram dalam 10 mL akuades.
Tabel 1. Formulasi serbuk fosil dan anchor Formulasi Serbuk fosil (g) Anchor (g) F1 5 5 F2 10 5 F3 15 5

## 2.3 Cara Kerja
Proses  pembuatan/preparasi  sampel  bahan  alam  anchor  untuk  pengujian  kuat  material  dengan Universal Testing Machine adalah memilih fosil yang fragmentaris dan tidak terpakai. Menghaluskan fosil  yang  telah  dipilih  dengan  menggunakan  mortar  dan  alu.  Menyaring  serbuk  fosil  dengan menggunakan sieve shaker menjadi ukuran butir 100 mesh (0,150 mm). Kemudian menimbang anchor dengan timbangan analisis sebanyak 5 gram, memanaskan air dengan kompor listrik sebanyak 10 mL, mencampurkan  bahan  perekat  anchor  ke  dalam  air  setelah  mencapai  suhu  sekitar  60-70°C  dan mengaduknya sampai homogen. Selanjutnya mencampurkan serbuk fosil hasil ayakan dengan larutan anchor masing-masing 1:1, 2:1, dan 3:1, mengaduk campuran serbuk fosil dengan anchor. Kemudian mencetak  adonan  kedalam  cetakan  yang  berukuran  standar  sesuai  spesimen  uji  (25,4  x  12,7  x  12,7) mm, Menunggu cetakan menjadi agak menjadi keras, melepaskan sampel dari cetakan, mengeringkan sampel dalam suhu ruangan selama 1x24 jam. Setelah kering melakukan pengujian kuat tekan material bahan alam dengan menggunakan alat universal testing machine .
Pada penelitian ini dilakukan pengujian kuat tekan ( compressive strength) bahan alam dilakukan terhadap  spesimen  batang  uji  yang  standar.  Pengujian  kuat  tekan  material  mengacu  standart  ASTM D695-96  dengan  ukuran  spesimen  uji  yaitu  dengan  dimensi  panjang  sampel  25,4  mm,  lebar  sampel
12,7 mm, dan tebal sampel 12,7 mm[11]. Kuat tekan beban material adalah besarnya beban per satuan luas,  yang  menyebabkan  benda  uji  material  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya  tekan  tertentu,  yang dihasilkan  oleh  mesin tekan.  Nilai  kuat tekan  material  dapat  dihitung  dengan  persamaan  berikut:  F= P/A.  Dimana:  F  =  kuat  tekan  material  masing-masing  benda  uji  (kg/mm 2 ),  P  =  beban  runtuh  yang diterima benda uji (kg), A = luas bidang tekan (mm 2 ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Preparasi  sampel  sebelum  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  adalah  dengan  menghaluskan  fosil menjadi serbuk dengan tujuan untuk meningkatkan homogenitas antara fosil dengan anchor sehingga memperluas ikatan antar partikel dan meningkatkan kekuatannya. Semakin kecil ukuran butir pengisi suatu  komposit  maka  luas  kontak  permukaan  antara  butir  semakin  luas,  dengan  kata  lain  kekuatan suatu komposit dapat ditingkatkan dengan memperkecil ukuran butirnya[12].  Untuk membuat serbuk fosil dengan cara menghaluskan fosil-fosil yang fragmentaris dan tidak terdata atau kondisinya sudah rusak  parah  dan  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  sehingga  aman  untuk  percobaan.  Pada  Gambar  1 menunjukkan  hasil  campuran  fosil  dengan  anchor.    Ukuran  serbuk  fosil  100  mesh  ini  berdasarkan ukuran butir tanah yang digunakan untuk proses kamuflase (penyelarasan warna) pada saat konservasi fosil[1].  Berdasarkan  uji  organoleptis  tekstur  dan  warna  campuran  serbuk  fosil  dan  anchor  memiliki tekstur  yang  padat  dan  kenyal,  tidak  terlalu  lembek  dan  relatif  cepat  kering.  Campuran  berwarna terang (coklat muda) sehingga tidak merubah warna fosil.
Gambar 1. Mencampur fosil dengan anchor
Setelah  mencampur  kedua  material  tersebut  kemudian  mempersiapkan  cetakan  sampel  dengan ukuran  sesuai  syarat  spesimen  uji  standart  ASTM  D695-96.  Gambar  2  menunjukkan  hasil  cetakan fosil yang masih basah.
Gambar 2. Cetakan fosil masih basah
Pemanfaatan Bahan Alam Anchor sebagai Bahan Konservasi Fosil di Sangiran
Pembuatan  perbandingan  campuran  serbuk  fosil  dengan  anchor  1:1,  2:1,  dan  3:1  berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur tentang Konsolidan Fosil dengan Gelatin (2019)[13]. Hasil cetakan fosil dan anchor yang telah kering disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil cetakan fosil dan anchor yang telah kering
Pengujian  kuat  tekan  sampel  dengan  menggunakan universal  testing  machine dilakukan  di laboratorium  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Terpadu  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta. hasil pengujian sampel dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil uji kuat tekan fosil dan anchor
Formulasi Nilai Kuat Tekan (N/mm 2 ) F1 19,996 F2 19,787 F3 12,510
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  formulasi  serbuk  fosil  ukuran  100  mesh  dengan anchor  perbandingan  1:1  memiliki  kuat  tekan  19,996  N/mm 2 ,  pada  perbandingan  2:1  memiliki  kuat tekan  19,787  N/mm 2 ,  dan  3:1  memiliki  kuat  tekan  12,51  N/mm 2 .  Nilai  kuat  tekan  tertinggi  pada campuran  serbuk  fosil  dan  anchor  1:1  yaitu  19,996  N/mm 2 .  Sedangkan  nilai  kuat  tekan  campuran serbuk fosil dan anchor 3:1 yaitu 12,51 N/mm 2 . Dari Tabel 2 dibuat grafik ditampilkan pada Gambar 4.
19.996 19.787 12.51 0 5 10 15 20 25 Anchor + serbuk fosil
100 mesh 1:1 Anchor + serbuk fosil 100 mesh 1:2 Anchor + serbuk fosil 100 mesh 1:3
Nila i K ua t T ek a n (N/m m 2 ) Perbandingan Anchor dan Serbuk Fosil Ukuran 100 mesh (0,15 mm)
Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai kuat tekan bahan alam anchor menurun seiring dengan  bertambahnya  jumlah  serbuk  fosil.  Hal  ini  berarti  semakin  banyak  jumlah  serbuk  fosil  yang ditambahkan maka kepadatan sampel akan semakin tinggi namun nilai kekuatan mekanik sampel akan semakin  menurun.  Nilai  kuat  tekan  tertinggi  pada  perbandingan  serbuk  fosil    dan  anchor  1:1  yaitu 19,996 N/mm 2 dan memiliki nilai kuat tekan terendah pada perbandingan serbuk fosil dan anchor 3:1 yaitu  12,51  N/mm 2 .  Nilai  keteguhan  rekat  pada  lem  kolagen  ikan  Tongkol  adalah  7,7  N/mm2[14], sedangkan nilai keteguhan rekat lem ikan Cobia yaitu sebesar 5,3 N/mm2. Jadi anchor memiliki nilai kekuatan mekanik yang lebih tinggi daripada lem ikan.
Perbandingan jumlah serbuk fosil yang ditambahkan pada suatu perekat mempengaruhi kekuatan perekat, hal ini nampak seperti data yang disajikan pada Tabel 2. Suatu lem/ perekat yang baik adalah lem yang berbentuk tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental[14]. Hal tersebut dikarenakan lem yang memiliki viskositas yang sesuai akan mampu menembus pori fosil dengan baik dan selanjutnya membentuk ikatan yang optimum sehingga menghasilkan daya rekat yang optimal. Berdasarkan data Tabel 2 perbandingan serbuk fosil dan anchor optimum adalah 1:1.
Nilai  kuat  tekan  sampel  bergantung  pada  saat  preparasi  sampel  baik  pada  saat  pencampuran bahan alam anchor dengan serbuk fosil, pengadukan, pencetakan hingga pengeringan sampel sebelum dilakukan  pengujian  kuat  tekan  dengan Universal  Testing  Machine .  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi nilai kekuatan suatu perekat di antaranya adalah komposisi dari lem itu sendiri, jumlah lem yang diberikan pada permukaan bahan serta kehalusan dan kekasaran permukaan benda yang akan direkatkan[15].  Sedangkan  kekuatan  perekat  dipengaruhi  oleh  kondisi  dari  perekatan  yang  meliputi durasi perekatan dan cara perekatan suatu benda.
Berdasarkan  data yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Balai  Pelestarian  Situs manusia  Purba  Sangiran  makan  bahan  alam  anchor  telah  memenuhi  salah  satu  persyaratan  SNI  06- 6049-1999 polivinil asetat emulsi untuk pengerjaan kayu sebagai standar pembanding yaitu memiliki pH antara 3-8 (anchor memiliki pH 7). Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini bahan alam anchor juga  telah  memenuhi  salah  satu  persyaratan  SNI  06-6049-1999  polivinil  asetat  emulsi  untuk pengerjaan kayu sebagai standar pembanding yaitu memiliki kekuatan rekat minimal 3 N/mm 2 . Jadi campuran serbuk fosil dengan anchor perbandingan 1:1, 2:1, dan 3;1 dapat digunakan sebagai bahan perekat karena telah memenuhi persyaratan SNI .

## 4. SIMPULAN
Sebagai polimer alami, kinerja animal glue (anchor) adalah sebagian tergantung pada sumber kolagen asli,  yang  menentukan  komposisi  kimia  lem,  tetapi  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  ekstraksi  dan preparasi. Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan bahan alam anchor sebagai bahan konservasi fosil di  Sangiran  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  yaitu:  1)  Lem  anchor  hasil  penelitian  telah memenuhi  persyaratan  SNI  06-6049-1999  tentang  polivinil  asetat  emulsi  untuk  pengerjaan  kayu sebagai standar pembanding yaitu memiliki kekuatan rekat minimal 3 N/mm 2 dan memiliki pH (3-8). 2) Nilai kuat tekan  campuran sampel bahan alam anchor dengan serbuk fosil ukuran butir 100 mesh tertinggi pada perbandingan serbuk fosil dan anchor 1:1 yaitu 19,996 N/mm 2 dan memiliki nilai kuat tekan terendah pada perbandingan serbuk fosil dan anchor 3:1 yaitu 12,51 N/mm 2 . 3) Nilai kuat tekan serbuk  fosil  dan  anchor  bergantung  pada  saat  preparasi  sampel  baik  pada  saat  pencampuran  bahan alam  anchor  dengan  serbuk  fosil,  pengadukan,  pencetakan  sampel  hingga  pengeringan  sampel sebelum dilakukan pengujian kuat tekan dengan universal testing machine .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  yang  telah mensponsori untuk  pelaksanaan University Research Colloquium (URECOL) ke-14.

## 54  Nurul Fadlilah, Kun Harismah

## Pemanfaatan Bahan Alam Anchor sebagai Bahan Konservasi Fosil di Sangiran

## REFERENSI
[1] Anonim. “Standart Operating Procedure”. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan . 2015.
[2] R. R. and S. B, “Keep It Together: An  Evaluation Of The Tensile Strengths Of Three Select Adhesives Used In Fossil Preparation,” Collect. Forum 2016; 30(1)85–95. Soc. Preserv. Nat. Hist. Collect.
[3] Y. . Haldoko, L. A., Kasatriyanto, B., Suryanto, R.K., Yulianto, H., and Setyoharjono, Laporan Hasil  Kajian  Pengembangan  Perekat  Alam  Untuk  Penyambungan  Artefak  Kayu .  Balai Konservasi  Borobudur.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Direktorat  Jenderal Kebudayaan, 2015.
[4] S. N, “Animal Glues  – their adhesive properties, longevity and suggested use for repairing,” Nat. Sci. Collect. Assoc. News , vol. 36–40, no. 16, 2009.
[5] B.  A.  et  Al,  “Mechanical properties  of  mammalian  and  fish  glues over  range  of  temperature and humidity,” J. Cult. Herit. 53 226–235. Publ. by Elsevier Masson SAS , 2021.
[6] E.  a.  Tsetsekou,  E.,  “Assessing  wood  adhesives  used  in  conservation  by  testing  their  bond strength,” 1st Int. Conf. Greek Soc. Exp. Mech. Mater. El Sevier Ltd , 2018.
[7] S. N, “Animal glues: a review of their key properties relevant to conservation,” Rev. Conserv. Number 8 June 2007, Artic. Stud. Conserv. , 2007.
[8] Anonim.”Laporan Kajian Bahan Konservan Fosil Tahap I (Bahan Perekat)” . Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2016.
[9] T.  Sucipto,  “Determinasi  Kualitas  Perekat.  Karya  Tulis”.  Depatemen  Kehutanan,  Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,” 2009.
[10] Anonim.  “Laporan  Kajian  Bahan  Konservan  Fosil  Tahap  II  (Bahan  Perekat).” Balai Pelestarian  Situs  Manusia  Purba  Sangiran.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2017.
[11] H. Harsi, N. H. Sari, and S. Sinarep, “Karakteristik Kekuatan Bending Dan Kekuatan Tekan Komposit Serat Hybrid Kapas/Gelas Sebagai Pengganti Produk Kayu,” Din. Tek. Mesin , vol. 5, no. 2, pp. 59–65, 2015, doi: 10.29303/d.v5i2.30.
[12] D.  Setiawan  A,  “Pengaruh  Ukuran  Butir  Serbuk  Fly  Ash  Terhadap  Kekuatan  Impact  Bahan Komposit Bermatriks Epoxy,” J. Fema , vol. 1, no. 4, 2013.
[13] Anonim.  “Laporan  Kajian  Konsolidasi  Fosil.” Balai  Konservasi  Borobudur.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
[14] E. Sulistyanto, Y. Darmanto, and U. Amalia, “Karakteristik lem ikan dari tiga jenis ikan laut yang berbeda,” J. Ilmu dan Teknol. Kelaut. , vol. 7, no. 1, pp. 23–32, 2015.
[15] N. . Eskani, I.N., Widiastuti, R. and Lathifah, “”Karakterisasi Perekat Alami Dari Tumbuhan Untuk Industri Kerajinan”,” 2017.